1 72 lieber die das Platin im Platinerze begleitfinden Metalle. 



gen durch Eisen gefällt werden, und enthält nur geringe 

 Mengen Osmium. Die Metalle, aus denen dieser Rück- 

 stand besteht, lösen sich in Königswasser durch Vermit- 

 telung des Zweifach - Chlorplatins. 



2) Der schuppenförmige Rückstand, der allen Chemi- 

 kern als Osmium - Iridium bekannt ist, besteht aus einer 

 Legirung von Iridium, Ruthenium, Rhodium und Osmium. 

 Das Rhodium ist darin nur in sehr geringer Menge ent- 

 halten. 



3) Einen Rückstand dritter Art nennt Fremy kör- 

 nigen Rückstand. Er besteht vorzugsweise in Rhodium, 

 Osmium und Iridium. 



Um also Rhodium darzustellen, muss man besonders 

 den pulverförmigen und körnigen Rückstand behandeln. 

 Alle drei Arten kömien auf Iridium und allein die zweite 

 leicht auf Ruthenium verarbeitet werden. Das Osmium 

 gewinnt man vorzugsweise aus dem körnigen und schup- 

 pigen Rückstande. 



Nachdem Fremy diese Thatsachen durch Analysen 

 festgestellt hatte, beschäftigte er sich mit der Behandlung 

 des Rückstandes vom Platinerz. Er verwandelt dabei das 

 Osmium, das grosse Aehnlichkeit mit Arsen hat, in Os- 

 miumsäure, und gewinnt diese bei seinem Verfahren in 

 grosser Menge. 



Hierzu bedient sich Fremy eines Apparates, mittelst 

 dessen das Rösten mit atmosphärischer Luft bewerkstel- 

 ligt wird, die nur, um von organischen Substanzen frei 

 zu werden, über mit Schwefelsäure getränkten Bimstein 

 geleitet wird. Das Rösten geschieht in einem Porcellan- 

 rohre, oder besser in einem Platinrohre ; dieses wird roth- 

 glühend erhalten, während mittelst eines gewöhnlichen 

 Aspirators die Luft durch das Rohr hindurch gesogen 

 wird. Zwischen dem Aspirator und dem Rohre liegen 

 mehrere Glasballons, worin sich die Osmiumsäure zum 

 grossen Theile zu Krystallen verdichtet, und ein Gefäss 

 mit Kalilauge, die den Rest derselben aufnimmt. In das 

 Ende des Rohres legt man Porcellanstücke, an welche 

 sich Rutheniumoxyd krystallisirt ansetzt, das durch die 

 Osmiumdämpfe mit fortgerissen wird. 



Durch diese Behandlung erhält man also: 1) sehr 

 reine Osmiumsäure, oftmals 40 Proc. vom angewandten 

 Gewichte des Platinrückstandes ; 2) indem man die erhal- 

 tene Lösung von Osmiumsäure in Kali mit etwas Alkohol 

 versetzt, osmigsaures Kali, aus dem man leicht metalli- 

 sches Osmium darstellen kann; 3) krystallinisches Ruthe- 



